标题：上光蜡
概述
上光蜡（polishing wax ）
涂抹滋润油漆涂层并给其抛光的蜡质。
半固体，或油包水乳化液。熔点70℃左右。其盐雾防腐试验周期为7天。具有适合的成膜性与较强的结合力。由矿物石蜡、油蜡加上动植物的油脂、昆虫分泌的蜡质、有机溶剂或水调配而成。
上光蜡是指用于汽车、家具漆膜的抛光，可以保护漆膜，保持漆膜光泽，增加其使用期和耐久性。上光蜡制品　用以揩擦各种器物或地板，能起清洁、上光、修饰和保护作用的蜡制品。有皮鞋油、汽车蜡、家具蜡、地板蜡等。
上光蜡制品是将某种蜡（或加入适当的树脂）溶解（或乳化）分散在适当的溶剂（包括有机溶剂和水）内所制成的膏体或液体，涂布到皮鞋、地板、家具、汽车等表面后，溶剂挥发逸散，留在表面一薄层蜡膜，经用软布或软刷揩擦抛光（也有无需揩擦抛光的，如自亮型的液体蜡），表面就能产生光泽，显得光亮滑爽、整洁美观，并可保护表面少受磨损擦伤，甚至可将一些轻微的斑痕、污迹、裂纹等揩净补平。上光蜡制品有优良的防水性能，可防止水分的侵蚀而能经久耐用。
沿革12世纪末，欧洲人最早用烧热的烙铁熔化蜂蜡，直接涂抹到地板上，再用人力把地板擦亮。后来改将蜂蜡加热溶解在松节油中制成柔软的油膏体，涂抹到地板上，待松节油挥发干后，再把涂层擦亮。用这种油膏体在木器家具上打蜡上光，开始并盛行于14～16世纪欧洲文艺复兴时期。在这种油膏体内再加入适量的色料就成为皮鞋油。这种单独用蜂蜡作为主要原料的上光蜡制品，蜡膜较软，不够滑爽，容易粘附灰尘，使用效果很不理想。1797年科斯勒在巴西棕榈树叶上发现了一种天然植物性硬蜡——巴西棕榈蜡。这种蜡熔点较高（83～85℃），硬度较大，揩擦后光泽好，曾被誉为“蜡中之王”。把它加入到上光蜡制品中，其使用质量有了很明显的提高。19世纪后期，在上光蜡制品配方中普遍采用这种蜡。1885年美国皮鞋油制造商惠特莫尔兄弟公司制出含有巴西棕榈蜡的皮鞋油。中国最早的皮鞋油和地板蜡是30年代上海华东化学厂（现为上海日用化学品三厂）生产的“华东皮鞋油”和“华东地板蜡”。
分类上光蜡制品按剂型分为5种类型。
①蜡－有机溶剂型硬膏体上光蜡：主要成分是蜡和有机溶剂。蜡有硬性蜡和软性蜡两大类。在现代上光蜡配方中常用的硬性蜡有巴西棕榈蜡、虫白蜡(四川白蜡)等；常用的软性蜡有石蜡、地蜡、蜂蜡等。硬性蜡与软性蜡应以适当比例配合使用。常用的有机溶剂为松节油和溶剂汽油。在皮鞋油中要加入较多的色料，主要是各种油溶性染料。在地板蜡、汽车蜡、家具蜡等产品中，色料加得很少或不加。这种硬膏体上光蜡使用最早，至今仍很受欢迎。它的优点是揩擦后蜡膜的光亮度、光泽的持久性和抗水性等都比较好，但揩擦比较费力费时。
②蜡－水－有机溶剂型软膏体上光蜡：主要是由蜡（或加入部分树脂）、水、有机溶剂、染料、乳化剂等组成的油包水或水包油型的乳化体，在室温下呈软膏体或可流动的薄浆状液体。主要有皮鞋油、汽车蜡、家具蜡等产品。这种软膏体上光蜡较硬膏体上光蜡使用方便、涂擦省力，但蜡膜的抗水性和光亮持久性稍差。
③水基蜡乳化自亮型液体上光蜡：主要是由巴西棕榈蜡或其他适宜于乳化的硬性蜡、适当的乳化剂和助剂，经乳化分散于水中形成蜡乳液，再加入适量的碱溶性树脂溶液配合而成。具有免擦、 自亮、 使用方便等优点。这种上光蜡主要有液体皮鞋油和液体地板蜡等产品。液体地板蜡为了提高涂膜的耐磨性和抗水性，一般需加入适量的高分子聚合树脂乳液。
④水基乳化聚合树脂自亮性液体上光蜡：以丙烯酸、丙烯酸酯类、苯乙烯等单体与少量乳化剂分散聚合于水中所形成的高分子聚合树脂乳液为主体，再配以适量的蜡乳液和碱溶性树脂溶液所组成。高分子聚合树脂能赋予涂膜以光泽、硬度和抗水性，蜡能使涂膜具有可重复擦亮的可揩擦性，碱溶性树脂则可以增进涂膜的流平性。这种类型的上光蜡主要是作为自亮型的液体地板蜡，使用非常方便，只需在地板上均匀涂抹一遍，涂层就会淌平干结成为一层光亮、坚硬而又透明的保护性涂膜，无需揩擦。
⑤液体喷雾上光蜡：有蜡－硅油－有机溶剂型和蜡-硅油-水乳化型液体上光蜡两种。按喷雾方式分有采用氟氯烷、丁烷或丙烷作为推进剂，装在耐压密闭容器内的气压式喷雾上光蜡和在塑料瓶口装有小型手揿泵式喷雾上光蜡两种。这类上光蜡使用非常方便，省时省力，主要用作家具、汽车等的液体上光蜡。但由于包装容器的成本较高，目前尚未普及推广。
生产工艺对于有机溶剂型产品，例如蜡－有机溶剂型硬膏体上光蜡和蜡-硅油-有机溶剂型液体喷雾上光蜡，只有加热溶解配制和灌注包装两道工序。首先将蜡料、油溶性染料和有机溶剂等置于带有夹套和搅拌器的配料罐内，一面搅拌，一面在夹套内通蒸汽加热，使物料温度升高（一般达100℃左右），全部溶解呈均匀透明后即停止加热，并在夹套内通冷却水。待罐内物料温度下降到合适的程度，加入适当的香料，搅拌均匀后即可将物料排出送到灌装机，进行灌注和包装成为成品。
对于各种乳化型产品要分两个配料罐进行。在一个罐内将蜡料、油溶性染料、亲油性较强的乳化剂一起混合加热到90℃左右，使之互相溶化呈均匀透明。在另一罐内将水溶性染料、水和亲水性较强的乳化剂混合加热到80℃左右（如果物料中有挥发性较强的胺类或氨水等则加热到60℃）。上述两种液体物料制备完成后，将后者缓慢地加入前者，并不断地搅拌，再加入适当的香精即告完成。
汽车
车辆上光蜡
在自行车、汽车等车辆表面涂一层上光蜡，能增加物件漆膜亮度，使物件更为美观。上光蜡的配制方法如下。
一、配方

光蜡的使用方法
1、将车洗净擦干； 　
2、用海绵沾适量汽车蜡均匀地涂在车漆表层； 　
3、等待一分钟后再用软毛巾或海绵反复擦拭至光亮即可。 打蜡注意事项　(1)新车不要随便打蜡。有人购回新车后便给车辆打蜡，这是不足取的。因为新车本身的漆层上已有一层保护蜡，过早打蜡反而会把新车表面的原装蜡除掉，造成不必要的浪费，一般新车购回五个月内不必急于打蜡。 (2)要掌握好打蜡频率。由于车辆行驶的环境、停放场所不同，打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放，多在良好道路上行驶的车辆，每3-4个月打一次蜡；露天停放的车辆，由于风吹雨淋，最好每2-3个月打一次蜡。当然，这并非是硬性规定，一般用手触摸车身感觉不光滑时，就可再次打蜡。 (3)打蜡前最好用洗车水清洗车身外表的泥土和灰尘。切记不能盲目使用洗洁精和肥皂水，因其中含有的氯化钠成分会侵蚀车身漆层、蜡膜和橡胶件，使车漆失去光泽、橡胶件老化。如无专用的洗车水，可用清水清洗车辆，将车体擦干后再上蜡。 (4)应在阴凉处给汽车打蜡，保证车体不致发热。因为随着温度的升高，车蜡的附着性变差，会影响打蜡质量。 (5)上蜡时，应用海绵块涂上适量车蜡，在车体上直线往复涂抹，不可把蜡液倒在车上乱涂或做圆圈式涂抹；一次作业要连续完成，不可涂涂停停；一般蜡层涂匀后5-10min用新毛巾擦亮，但快速车蜡应边涂边抛光。 (6)车身打蜡后，在车灯、车牌、车门和行李舱等处的缝隙中会残留一些车蜡，使车身显得很不美观。这些地方的蜡垢若不及时擦干净，还可能产生锈蚀。因此，打完蜡后一定要将蜡垢彻底清除干净，这样才能得到完美的打蜡效果。
（一）晶亮橙上光蜡
技术特点：
采用美国最新技术，着重添加深层护理功能，减缓皮革、铁木家私漆层的老化，一喷一擦，一次完成。广泛应用于汽车仪表盘、座椅、皮具、电视机、音响、电脑、家具等物品的表面清洁、上光、护理，使其晶亮如新。
产品性能：
1．含有天然橙油精华，气味清香怡人，清洁、上光、保护一次性完成。
2．可使木质表面、塑料、大理石、金属表面、漆面等免受紫外线的影响、并有防止褪色、老化及起皱的功效。
3．抗静电，能有效防止灰尘积聚。
使用方法：
1.均匀摇晃，直立喷射到材质表面，稍等片刻，再用干净的软布轻轻擦拭抛光即可。
如何分辨劣质气雾剂上光蜡？
劣质的气雾剂上光蜡会造成多种材质发暗、起泡、卷皮，光泽度差，光亮持续时间短暂。
（二）轮胎上光蜡
环保配方，不含酸碱成份、PH值中性无腐蚀、可降解生物不污染水源、去污、去油能力强，是车体日常清洁的首选洗车液。
一、性能：
对漆面的去污力强，不损漆面。能去除风化、酸雨、树胶、虫尸、公路盐碱等外界有害物的侵蚀。含有香味剂，气味清香，对汽车漆面蜡没有脱落和破坏。可用于其它洗涤润滑工作。
二、成分：
阴离子表面活性剂1-5% 非电离表面活性剂1-5% 两性表面活性剂5-10%
三、使用方法：
1.以300：1的比例加入泡沫机。
2.用高压水枪去除大颗粒泥沙。
3.用泡沫机发泡喷到要清洗的车体上。
4.用海绵或软布由上到下进行车体的清洁。
5.用清水冲洗干净车体并用麂皮擦干即可。
其他用途
上光蜡有保护家具漆膜免受潮湿、划伤和灼伤的作用。正确地使用上光蜡可使新家具更富于光泽，旧家具也能整旧如新。但如果上光蜡使用不得法，非但不会产生好的效果，还会影响家具的美观。这里介绍一下给家具打蜡时应注意的几个问题。使用上光蜡前，要检查漆膜表面是否完好无损。对较新的木器家具，要先用柔软的棉布将表面灰尘擦净，对存留过久或难以去除的污点，可用棉布蘸少量汽油或酒精清除掉。然后用一小块棉布将适量上光蜡涂开，再用一块大些的干布分块将蜡擦匀，以不留下蜡痕迹为标准。如果蜡用得太多，不但会留下条纹和斑点，影响光泽，时间长了还会软化漆层，且不易去掉。选用的上光蜡不要经常更换，这样便于掌握其特性。 
对漆层已被损坏的地方，应先进行处理。被香烟烤焦的部位，如只限于表面漆层，可用细水砂纸蘸水后轻轻磨去污点，然后打蜡。表面划伤而未深及木质的痕迹，可直接用上光蜡作局部抛光。颜色相近的鞋油也可起到同样作用。 
对茶杯在漆膜上留下的白圈，可用手蘸少量植物油，并用布摩擦，如痕迹仍未去掉，则将一块棉布在温水中浸后拧干，滴上几滴氨水涂擦，最后用蜡抛光。 
划痕较深的地方则要使用砂纸打磨。如果破损已深达木质，打磨后则需要重新上漆。在自行车、汽车等车辆表面涂一层上光蜡，能增加物件漆膜亮度，使物件更为美观。上光蜡的配制方法如下。一、配方蓖麻油：60氢氧化铝粉：30凡士林：5煤油：5二、制法按配方先将氢氧化铝粉加入蓖麻油中，再加煤油、凡士林，放于三滚机上研磨成白色细腻的膏体即为车辆上光油。